38 ÉTUDE THERMOMAGNÉTIQUE 



anomalies observées dans les ferro-nickels seraient 

 dues à des transformations individuelles du fer et du 

 nickel dont les propriétés, pour l'un quelconque de 

 ces deux constituants, seraient modifiées dans une 

 large mesure par la présence de l'autre ; M. Guillaume 

 nous en fournit une preuve quantitative bien concluante 

 par l'étude qu'il fit de la dilatation thermique d'une 

 barre d'un de ces alliages 1 . Actuellement cette hypo- 

 thèse, qui satisfait le mieux aux données expérimen- 

 tales, est généralement admise ; jusqu'à maintenant, 

 elle ne se trouve être en désaccord avec aucun des 

 résultats parus sur les ferro-nickels. 



La théorie des combinaisons définies, due à M. Guil- 

 laume 5 , semble un peu plus hypothétique; elle fait 

 spécialement ressortir la coïncidence presque parfaite 

 des anomalies présentées par certains alliages et les 

 combinaisons chimiques que semblent présenter ces 

 alliages. 



Il est vrai que la détermination d'après MM. Giïrt- 

 ler et Tammann des points de fusion des aciers au 

 nickel semble témoigner en faveur de cette dernière 

 théorie. Le diagramme déduit de ces recherches mon- 

 tre deux branches de courbes, tournant leur convexité 

 du côté de l'axe des X, et se coupant approximative- 

 ment à 35 %. Ce coude, qui peut très bien être attri- 

 bué à de petites erreurs accidentelles, n'est cependant 



1 Ch. -Ed. Guillaume doc. cit.). 



2 M. Guillaume dit à ce sujet : « La séparation au moins appa- 

 rente entre les alliages réversibles et les irréversibles correspond 

 assez exactement à un mélange de composition Fe :) Ni; le minimum 

 de dilatation, en même temps que celui du module d'élasticité est 

 voisin du mélange Fe2Ni, enfin on trouvera FeNi 2 dans la région 

 de la température maximum de transformation réversible». 



